— i6g — 



Alan könnte nun einwenden, daß die vorstehenden Kautschukmuster aus 

 Latex von alten Bäumen gewonnen wären. Indessen auch diese Vermutung 

 hält nicht stand, da wir auch zahlenmäßig nachweisen können, daß smoked 

 sheets aus Latex von vier Jahre alten Bäumen, was Qualität betrifft, den 

 3. und 9. Platz in einer (hier nicht aufgeführten) Tabelle einnehmen, während 

 daselbst „fine hard Para" erst an 10. Stelle steht. Daraus ergibt sich, daß 

 auch aus Latex von jungen Bäumen Kautschuk von guter Qualität her- 

 gestellt werden kann. 



Es ist also möglich, Kautschuk in der Form von geräuchertem sheet 

 an den Markt zu bringen, welcher wesentlich besser ist, als „fine hard Para". 



Es kann nun die Frage entstehen: „Sollte der Kautschuk vielleicht noch 

 besser werden, wenn auf den Pflanzungen nach brasilianischer Methode 

 koaguliert würde?" Die Frage wird durch die nachstehenden Zahlen, die 

 sich auf auf solche Weise aufbereiteten Kautschuk beziehen, beantwortet: 



V. E. H. HA. 



Muster A . . . . • 70,5 159 91,9 321,4 



., B .... 62 146 94,6 302,6 



Wenn diese Ziffern mit denjenigen der vorigen Tabelle verglichen wer- 

 den, dann kommt man zu dem Resultat, daß kein Bedürfnis vorliegt, die 

 umständliche brasilianische Aufbereitungsmethode anzuwenden. Die ge- 

 bräuchlichen Aufbereitungsmethoden, die mindestens ebenso gute Resultate 

 liefern, sind in der Anwendung ganz wesentlich bequemer. Es mag noch 

 hinzugefügt werden, daß auch die verschiedenen Systeme, bei denen ver- 

 sucht wird, die brasilianische Methode auf den Pflanzungen nachzubilden 

 und einfacher zu gestalten, im allgemeinen keinen besseren Kautschuk 

 liefern. So war unlängst in dem Jahresbericht des Imperial Institute in 

 London zu lesen, daß ein mit der Wickham-Maschine aufbereiteter Kautschuk 

 gegen „fine hard Para" zurückstand, mit anderen Worten, auch schlechter 

 war als ein gut aufbereiteter smoked sheet. Es bleibt uns sonach die Wahl 

 zwischen Smoked-Sheet- und Crepe-Kautschuk, und diese Wahl kann nicht 

 schwer fallen. Nach Untersuchungen von einwandfrei hergestelltem Durch- 

 schnittsmaterial und daraus angefertigten Vulkanisierprobeji ergaben sich 

 die Standardzahlen für 



V. E. H. HA. 



Smoked sheet .... 65,5 140 94,1 299,6 



Standard pale crepe . . 58,5 124 ■ 90,8 273,3 



wonach zweifelsfrei Smoked-Sheet-Kautschuk ein weitaus besseres Produkt 

 darstellt, und hiermit wäre auch die dritte Frage beantwortet. 



Was können nun die Pflanzer tun, um ihr Pflanzungsprodukt gleich- 

 mäßiger als bisher zu gestalten? Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich 

 eigentlich schon aus dem Vorhergehenden. 



Zunächst müßte eine Übereinkunft geschlossen werden, den Kautschuk 

 nur in einer bestimmten Form auf den Markt zu bringen. Aus den oben 

 angeführten Prüfungsergebnissen dürfte hierfür die Form des smoked 

 sheet zu wählen sein. Diese Form gewährleistet den Vorteil, daß bei der 

 Aufbereitung weniger Faktoren in Betracht kommen, welche die Qualität 

 ungünstig beeinflussen können. 



